Products News 179

Products News 179
ン樹脂を用いたCS-3975は、従来のエポキシ樹脂

2. 熱処理後の反射率比較

Glass/Silicone CCL for SMD LED with excellent durability
超高耐熱、抜群の耐久性

理想的なＬＥＤ基板用プリント配線板材料

Reflectance after heat treatment

系材料と比較して、反射率の低下はほとんど見ら

銅箔を除去したCS-3975を200℃で70時間、熱処れません。

理を行い、変色度合いを比較しました。

利昌工業（株）開発本部化学技術研究所
奥村浩史
RISHO KOGYO CO.,LTD.
Chemical Science R&D Laboratory
Hiroshi Okumura

CS-3975の熱処理後の反射率のグラフを図2に90示します。CS-3975は、200℃、70時間の熱処理

80

反射率 Reflectance（％）

シリコーン樹脂白色積層板 CS-3975

100にもかかわらず、十分高い反射率を維持しており、熱による劣化・着色が極めて少ないことが▲ガラス布基材シリコーン樹脂
白色銅張積層板 CS-3975

わかります。
図2．200℃/70時間 熱処理後の分光反射率■はじめにLEDに用いられる基板材料は、より白く、また過Fig.2 Spectral reflectance after 200℃×70hr. treatment

7060504030

2010年から家庭用照明や一般照明器具にLEDを酷な温度・光環境下でも劣化しないことです。

100

10

使用した製品が増えてきました。昨今の電力不足

CS-3975は、これらの要求をすべて満たす特性を

900

反射率 Reflectance（％）

電球型LEDや蛍光灯型LEDに広いスペースがあて

CS-3975の反射率・変色特性

また、液晶テレビやノートパソコンのバックラ

1. 初期の反射率比較

イト照明にもLED化が進み、さらには電飾看板にInitial whiteness

図１．銅箔除去面の分光反射率もLED化が見られるようになっています。

Fig.1 Spectral reflectance of Cu etched surface

3020CS-3975
Epoxy材900350400

反射率 Reflectance（％）

80

板をご提供してまいりましたが、この種の材料では上記のような要求にお応えできなくなってきま

550

600650700

75060705060707060504030CS-3975
Epoxy材2060

図3には、各波長（赤750nm、緑550nm、青50450nm）の反射率の経時変化を個別に示しまし40た。これらの図からも明らかなように、シリコー

100010203040

処理時間 hr.（時間）

300350

索し、シリコーン樹脂を銅張り積層板の樹脂とし

500

70

3. 光(紫外線)照射後の反射率比較

図3．加熱処理による波長別の反射率変化 (青、緑、赤色)
CS-3975
Epoxy材10

そこで、市場のニーズに合致する材料を鋭意探450

波長 Wavelength（nm）

20した。

508040

搭載する基板材料にも、長寿命を担保する優れたるためのガラス布基材エポキシ樹脂白色銅張積層

40905010

利昌工業では、10年ほど前から、LEDを搭載す3010060100が求められるようになっております。

2070

LED照明の普及を加速させるためには、LEDを特性に加え、普及価格帯から逆算した低コスト化

1080

示します。

られています。

0

処理時間 hr.（時間）

反射率 Reflectance（％）

を反映して、最近では家電量販店の売り場でも、

CS-3975
Epoxy材20Reflectance after UV irradiation

Fig.3 Spectral reflectance by color after heat treatment(Blue Green Red)

LED基板材料は、熱だけでなく光(青色光や紫100400450500550600650700750

外線(UV))にも耐性が必要です。

90

波長 Wavelength（nm）て使用することにいたしました。

図4には、CS-3975に過酷な条件で紫外線照射を

本稿では、高い反射率と超耐変色性、さらには反射率のデータを図1に示します。反射率の値

優れた耐久性を特徴とする、ガラス布基材シリコ

は、銅張り積層板の銅箔を除去した状態で測定しーン樹脂白色銅張積層板CS-3975についてご紹介ました。
CS-3975の分光反射率は、可視光領域(青〜赤)いたします。

■ガラス布基材シリコーン
樹脂白色銅張積層板CS-3975
LED用白色基板の役割やその詳細な要求特性に

12▼ＵＶ照射試験のイメージ Image UV irradiation cycle test

7060

試料

Test piece50

CS-3975
Epoxy材405.6KW(80W/cm)
高圧水銀灯
High-pressure
mercury lamp

30で92％以上を示しています。特に青色〜緑色領域20(420〜550nm)での、CS-3975の反射率は、一般的10なガラス/エポキシ白色積層板(従来材料)と比べて0も、最大で20%以上も高くなっています。

ついては、本稿では割愛させていただきますが、反射率 Reflectance（％）

800102030405060

表面温度
220℃

7035秒×100サイクル

処理時間 hr.（時間）

35sec ×100-cycle

13Surface
Temp.

Products News 179

Products News 179
ン樹脂を用いたCS-3975は、従来のエポキシ樹脂

2. 熱処理後の反射率比較

Glass/Silicone CCL for SMD LED with excellent durability
超高耐熱、抜群の耐久性

理想的なＬＥＤ基板用プリント配線板材料

Reflectance after heat treatment

系材料と比較して、反射率の低下はほとんど見ら銅箔を除去したCS-3975を200℃で70時間、熱処れません。

理を行い、変色度合いを比較しました。

利昌工業（株）開発本部化学技術研究所
奥村浩史
RISHO KOGYO CO.,LTD.
Chemical Science R&D Laboratory
Hiroshi Okumura

CS-3975の熱処理後の反射率のグラフを図2に90示します。CS-3975は、200℃、70時間の熱処理

80

反射率 Reflectance（％）

シリコーン樹脂白色積層板 CS-3975

100にもかかわらず、十分高い反射率を維持しており、熱による劣化・着色が極めて少ないことが▲ガラス布基材シリコーン樹脂
白色銅張積層板 CS-3975

わかります。
図2．200℃/70時間 熱処理後の分光反射率■はじめにLEDに用いられる基板材料は、より白く、また過Fig.2 Spectral reflectance after 200℃×70hr. treatment

7060504030

2010年から家庭用照明や一般照明器具にLEDを酷な温度・光環境下でも劣化しないことです。

10010

使用した製品が増えてきました。昨今の電力不足

CS-3975は、これらの要求をすべて満たす特性を

900

反射率 Reflectance（％）

電球型LEDや蛍光灯型LEDに広いスペースがあて

CS-3975の反射率・変色特性

また、液晶テレビやノートパソコンのバックラ

1. 初期の反射率比較

イト照明にもLED化が進み、さらには電飾看板にInitial whiteness

図１．銅箔除去面の分光反射率もLED化が見られるようになっています。

Fig.1 Spectral reflectance of Cu etched surface

3020CS-3975
Epoxy材900350400

反射率 Reflectance（％）

80

板をご提供してまいりましたが、この種の材料では上記のような要求にお応えできなくなってきま

550

600

650

700

75060705060707060504030CS-3975
Epoxy材2060

図3には、各波長（赤750nm、緑550nm、青50450nm）の反射率の経時変化を個別に示しまし40た。これらの図からも明らかなように、シリコー

100010203040

処理時間 hr.（時間）

300350

索し、シリコーン樹脂を銅張り積層板の樹脂とし500703. 光(紫外線)照射後の反射率比較

図3．加熱処理による波長別の反射率変化 (青、緑、赤色)
CS-3975
Epoxy材10

そこで、市場のニーズに合致する材料を鋭意探450

波長 Wavelength（nm）

20した。

508040

搭載する基板材料にも、長寿命を担保する優れたるためのガラス布基材エポキシ樹脂白色銅張積層

40905010

利昌工業では、10年ほど前から、LEDを搭載す3010060100が求められるようになっております。

2070

LED照明の普及を加速させるためには、LEDを特性に加え、普及価格帯から逆算した低コスト化

1080

示します。

られています。

0

処理時間 hr.（時間）

反射率 Reflectance（％）

を反映して、最近では家電量販店の売り場でも、

CS-3975
Epoxy材

20

Reflectance after UV irradiation

Fig.3 Spectral reflectance by color after heat treatment(Blue Green Red)

LED基板材料は、熱だけでなく光(青色光や紫100400450500

550600650700750

外線(UV))にも耐性が必要です。

90

波長 Wavelength（nm）て使用することにいたしました。

図4には、CS-3975に過酷な条件で紫外線照射を

本稿では、高い反射率と超耐変色性、さらには反射率のデータを図1に示します。反射率の値

優れた耐久性を特徴とする、ガラス布基材シリコ

は、銅張り積層板の銅箔を除去した状態で測定しーン樹脂白色銅張積層板CS-3975についてご紹介ました。
CS-3975の分光反射率は、可視光領域(青〜赤)いたします。

■ガラス布基材シリコーン
樹脂白色銅張積層板CS-3975
LED用白色基板の役割やその詳細な要求特性に

12▼ＵＶ照射試験のイメージ Image UV irradiation cycle test

7060

試料

Test piece50

CS-3975
Epoxy材405.6KW(80W/cm)
高圧水銀灯
High-pressure
mercury lamp

30で92％以上を示しています。特に青色〜緑色領域20(420〜550nm)での、CS-3975の反射率は、一般的10なガラス/エポキシ白色積層板(従来材料)と比べて0も、最大で20%以上も高くなっています。

ついては、本稿では割愛させていただきますが、反射率 Reflectance（％）

800102030405060

表面温度
220℃

7035秒×100サイクル

処理時間 hr.（時間）

35sec ×100-cycle

13SurfaceTemp.

Products News 179

Products News 179

図4．水銀灯光(UV処理）照射後の分光反射率耐性を示しています。なお、エポキシ樹脂系の材

Fig.4 Spectral reflectance after UV irradiation

料は、紫外線処理後は、表層の樹脂が消失してい100

図6．反射率が30％低下する各温度での時間予測
Fig.6 Time prediction according to temperature before 30% down of reflectance

1E+56ました。

901001E+4990703020CS-3975
Epoxy材10706050CS-3975
Epoxy材4030200350

400450500550600650700750

10波長 Wavelength（nm）

0020406080

5.6KW(80W/cm）直管型高圧水銀灯を3本点灯

1E+211E+1412040608090

サイクル実施しました。そのときの基板材料の表

100120140160180200

温度 Temp. (℃）

80

反射率 Reflectance（％）

面温度は220℃に達します。
図4からも明らかなように、CS-3975は熱と紫外線の同時負荷でも変色が極めて小さいことを示しており、従来材料と比較してもその差は明白です。

70

図7. 変色比較

BeforeCS-3975
Epoxy材40

UV照射
3kJ/m2, 220℃
35sec×100-time

300

ポキシ樹脂系材料と比較しても十分に高い紫外線耐熱性
200℃×100hr

初期状態

50

シリコーン
Silicone

103975は、青色の反射率が僅かに低下しますが、エFig.7 Discoloration comparison

6020

図5には、各波長の反射率変化を示します。CS-CS-3975
020406080100

処理回数 Times of irradiation（回）図5．紫外線照射処理による波長別の反射率変化(青、緑、赤色)

4. CS-3975の変色の温度依存性と時間

Fig.5 Spectral reflectance by color after UV irradiation(Blue Green Red)

Epoxy材

Discoloration according to temp. and time

銅箔を除去した0.6mmの積層板を供試材とし

100

反射率 Reflectance（％）

1E+28

1E+07

100

し、その直下を35秒かけて通過させる処理を100

1E+35

100

処理回数 Times of irradiation（回）実施した後の反射率比較を示します。光照射は、Time to 30% down(hr)4030% 反射率劣化時間 (時間)50CS-3975
Epoxy材

1E+428060

反射率 Reflectance（％）

反射率 Reflectance（％）

8090て、温度3条件(150℃、180℃、200℃)で所定時

80間、オーブンの中で変色を促進させ、温度-時間

ΔE：活性化エネルギー
Activation energy

70換算則（アレニウスの式 ①）により各温度におR ：気体定数

Gas constant60

ける反射率の変化を予測しました。

T ：絶対温度

Absolute temperature

5. CS-3975の一般特性
General properties

表1には、CS-3975の一般特性(抜粋）を示します。

50CS-3975
Epoxy材401/td = A exp(-ΔE/RT) …式 ①

30

温度-時間換算則により、反射率が初期値より■おわりに30%低下するまでの温度と時間の関係を求めた結20

ここで、果を図6に示します。比較には、エポキシ樹脂を

CS-3975は、上記で詳細させて頂きましたとお10td ：反射率の低下時間
Decline time of reflectance

使用した弊社従来材を用いました。この図からり、耐久性に極めて優れる材料となっています。

も、CS-3975は、数百年以上、反射率の低下が無この特性は、冒頭に述べましたようなLED材料のA ：定数いことが分かります。

要求を十分満たすものと確信しています。CS-0020406080

100

処理回数 Times of irradiation（回）14Constant15

Products News 179

Products News 179

図4．水銀灯光(UV処理）照射後の分光反射率耐性を示しています。なお、エポキシ樹脂系の材

Fig.4 Spectral reflectance after UV irradiation

料は、紫外線処理後は、表層の樹脂が消失してい100

図6．反射率が30％低下する各温度での時間予測
Fig.6 Time prediction according to temperature before 30% down of reflectance

1E+56ました。

90100

1E+4990703020CS-3975
Epoxy材10706050CS-3975
Epoxy材4030200350

400

450500550600650

70075010波長 Wavelength（nm）

0020406080

5.6KW(80W/cm）直管型高圧水銀灯を3本点灯

1E+211E+1412040608090

サイクル実施しました。そのときの基板材料の表

100120140160180200

温度 Temp. (℃）

80

反射率 Reflectance（％）

面温度は220℃に達します。
図4からも明らかなように、CS-3975は熱と紫外線の同時負荷でも変色が極めて小さいことを示しており、従来材料と比較してもその差は明白です。

70

図7. 変色比較

BeforeCS-3975
Epoxy材40

UV照射
3kJ/m2, 220℃
35sec×100-time

300

ポキシ樹脂系材料と比較しても十分に高い紫外線

耐熱性
200℃×100hr

初期状態

50

シリコーン
Silicone

103975は、青色の反射率が僅かに低下しますが、エFig.7 Discoloration comparison

6020

図5には、各波長の反射率変化を示します。CS-CS-3975
020

406080100

処理回数 Times of irradiation（回）図5．紫外線照射処理による波長別の反射率変化(青、緑、赤色)

4. CS-3975の変色の温度依存性と時間

Fig.5 Spectral reflectance by color after UV irradiation(Blue Green Red)

Epoxy材

Discoloration according to temp. and time

銅箔を除去した0.6mmの積層板を供試材とし

100

反射率 Reflectance（％）

1E+28

1E+07

100

し、その直下を35秒かけて通過させる処理を100

1E+35100

処理回数 Times of irradiation（回）実施した後の反射率比較を示します。光照射は、Time to 30% down(hr)4030% 反射率劣化時間 (時間)50

CS-3975
Epoxy材

1E+428060

反射率 Reflectance（％）

反射率 Reflectance（％）

80

90て、温度3条件(150℃、180℃、200℃)で所定時

80間、オーブンの中で変色を促進させ、温度-時間

ΔE：活性化エネルギー
Activation energy

70換算則（アレニウスの式 ①）により各温度におR ：気体定数

Gas constant60

ける反射率の変化を予測しました。

T ：絶対温度

Absolute temperature

5. CS-3975の一般特性
General properties

表1には、CS-3975の一般特性(抜粋）を示します。

50CS-3975
Epoxy材401/td = A exp(-ΔE/RT) …式 ①30

温度-時間換算則により、反射率が初期値より■おわりに30%低下するまでの温度と時間の関係を求めた結20

ここで、果を図6に示します。比較には、エポキシ樹脂を

CS-3975は、上記で詳細させて頂きましたとお10td ：反射率の低下時間
Decline time of reflectance

使用した弊社従来材を用いました。この図からり、耐久性に極めて優れる材料となっています。

も、CS-3975は、数百年以上、反射率の低下が無この特性は、冒頭に述べましたようなLED材料のA ：定数いことが分かります。

要求を十分満たすものと確信しています。CS-0020

406080100

処理回数 Times of irradiation（回）14Constant15

Products News 179

883975は開発品であり量産時には仕様・特性値などに若干の変更が生じる場合がありますこと、ご了承よろしくお願いします。また、ご評価いただける場合には、シリコーン樹脂であることをご理解のうえ、お取扱いただければ幸いです。
With the spread of LED illumination, Reasonable cost
,as well as Excellent thermal resistance or Antidiscoloration property are required for LED substratematerial.
To meet these requirement,we have developed White
colored Silicone base PWB material,CS-3975 for
SMD LED. CS-3975 has the following ideal properties
as LED substrate material.

1. Excellent initial reflectance.
More 20% reflectance than Glass/Epoxymaterial.(Fig.1)
2. Excellent Anti-discoloration property against heat(Fig.2/Fig.3)
3. Excellent Anti-discoloration property against UVrays(Fig.4/Fig/5)
4. Excellent Long-term reliability on Anti-discoloration
property.(Fig.6)
CS-3967 has ultimate durability as SMD LEL
substrate material. Specifications or properties mightchange with progress of development.
We would like customers to treat CS-3967 considering
being silicone base material.

尼崎市公設地方卸売市場には、全国から、そして海外からも新鮮な食材が集まります。
午前１時には、早くも食材の搬入が始まり、５時からは、威勢の良い掛け声が飛び交うセリで、クライマックスを迎えます。
今回はそんな市場の雰囲気をお伝えしたいと存じます。
そして、尼崎４５万の市民の台所ともいえる、この市場の電気室には、
リショーモールド高圧進相コンデンサ『モルコン』をご採用いただいております。
●取材・記事 : リショーニュース編集委員会▲尼崎市公設地方卸売市場■沿革【市場の概要】名
称：尼崎市公設地方卸売市場位
置：尼崎市潮江4丁目4番1号
面
積：63,202 平方メートル
開場：昭和28（1953）年11月
取扱品目：青果物、水産物、乾物、つけもの、みそ等
URL:http://www.ama-shijoh.net/（以下、当市場）は、1953（昭和 28）年、全国

Table.1 General properties

試験項目
Items

単位

処理条件

Unit

Treatment

―

ICP

○―

JPCA ES-01○

CS-3975

で 12 番目の中央卸売市場として開場しました。
開場当初は昭和通2丁目（現、防災センター）にあったのですが、1967（昭和42）年、現在のRoHS物質非含有
RoHS compliance

ハロゲンフリー
Halogen free

Insulation
resistance

尼崎市公設地方卸売市場

このたびお邪魔した尼崎市公設地方卸売市場様表1. 表1.一般特性

絶縁抵抗

尼崎45万市民の台所

常 態

ＭΩ

C-96/20/65

1.0×109

場所（潮江）に移転、施設の充実を重ねて、今日に到っております。

午 前５時：卸 売 業 者と仲 卸 業 者のセリが始まる。

■食料の安定価格、安定供給のために午前７時：仲卸業者による小売業者への販売。
このあと、小売業者の店頭で一般消費者に食手軽に、かつ適正な価格でほしいだけ食料が材が販売され、わたしたちの食卓に並びます。

手に入る現在とは違い、終戦直後は配給性とな処理後ＭΩ

+D-2/100

1.0×108

セリは、当市場が設立された主旨に基づき、るなど食料事情は深刻でした。しかし一方で、需給を反映した迅速、かつ公正な評価による透闇市に行けば値段は張るが何でも揃う、という引き剥がし強さ (35μm)

kN/m

Peel strength

Ａ0.6

明性の高い価格が形成されるよう、市職員の監流通経路も併行していました。

視の下で行われております。

尼崎市内にも、現在のアルカイックホールの半田耐熱性
Solder limit

260℃

ガラス転移温度(DMA法)

sec

Ａ℃

Tg(DMA)

常態
誘電正接

Ａ

―

C-96/20/65

300<―
0.004

Df

処理後―

+D-2/100％

E-24/50+D-24/23

0.006■市場のようす付近をはじめ各所に野市（闇市）が立ち、法外な値段でものが売買されていました。これは食透明性を何より重んじる場所ですので、どこべ物があっても現金のない農村・漁村部と、おにカメラを向けても、快く撮影の許可を得るこ

金はあっても食べ物がない都市部という両極端とができました。ただ、甲子園球場の1.6倍といの立場にあるものが、そんなに多くはない物資う広大な市場ですから、すべてをお伝えする事の価格を形成するためで、当市場はこのようなはできませんが、写真でその盛況ぶりをお伝え状況を解消するために「卸売市場法」に基づきします。

開場され、生鮮食料品の安定供給や適正な価格
吸水率 (0.8mm)
Water absorption

0.082の形成で45万尼崎市民の台所を守り、もうすぐ開場60周年を迎えます。

熱伝導率（プローブ法）
Thermal conductivity (probe)

燃焼性 (UL-94V)
UL flammability

Ｗ/ｍＫ

Ａ

0.41

AV-0相当■市場の一日
市場の一日を追うと、市場のしくみや役割が―

注1．上表の数値は、弊社での測定一例であり保証値ではありません。
注2．CS-3975は開発品のため仕様・特性値は変わることがあります。
Above figures are not guaranteed value , but one of a test result at our laboratory
Above figures might change with progress of development.

1616

見えてきます。
午前 1 時：全国から食材が搬入される。
午前２時：入荷した食材が卸売場に並ぶ。

▲食材の搬入。このトラックは鹿児島県から。荷台の水槽には生きた魚を満載。市場は原則月〜土曜日24時間開場しています。

午前３時：仲卸業者による食材の下見。

17